- ! 07 — 



Ulteriori ricerche eseguite con lo stesso dispositivo con l'aggiunta di 

 una penna portata dal gambo del sistema sottoposto a trazione e scrivente 

 sopra un tamburo girevole con sistema di orologeria, permettono di individuare 

 altre interessanti modalità del comportamento elastico. 



Dalla tabella I si rileva innanzi tutto che a 300° si ha un valore della 

 dilatazione elastica ugnale a quello che si ha alla temperatura di 400° 

 mentre in due uguali intervalli di temperatura adiacente a quello conside- 

 rato si hanno fortissime variazioni della detta dilatazione. Ciò conferma che 

 il nichel passa dallo stato di materiale avente le proprietà magnetiche a 

 quello in cui queste mancano attraversando una zona assai estesa: in essa la 

 sostanza presenta un comportamento elastico pressoché costante avendosi la 

 stessa dilatazione ed una piccolissima variazione della tensione-limite effettiva. 

 Si aggiunga che il maggior numero delle determinazioni che fu necessario 

 eseguire alla temperatura di 300° fu dovuto al fatto che a questa tempe- 

 ratura si avevano le maggiori difficoltà per il rilievo di valori concordanti : 

 difatti mentre l'errore medio della media aritmetica (') dei valori della tena- 

 cità è compreso per le determinazioni alle diverse temperature fra 0,14 e 

 0,16 per quelle a 300° raggiunge il valore 0,25, ciò che conferma che a 

 questa temperatura si hanno delle incertezze variabili da campione a cam- 

 pione e caratteristiche dell' inizio di una trasformazione. 



Il dispositivo impiegato in questo studio non permette una rigorosa de- 

 terminazione del coefficiente di Poisson. Tuttavia con determinazioni di spes- 

 sore fatte con un buon palmer, assumendo come valore dei diametri la media 

 di venti determinazioni fatte sulla lunghezza totale di cm. 25, e misurando 

 gli allungamenti dovuti al carico iniziale con un catetometro e quelli dovuti 

 al carico in acqua sui diagrammi rilevati in vera grandezza, è possibile 

 ottenere valori medi del coefficiente di Poisson globale cioè del rapporto fra 

 la contrazione e la dilatazione totale. I valori ottenuti indicano un piccolo 

 aumento del detto coefficiente col crescere della temperatura: ciò è conforme 

 alle previsioni teoriche e ad alcune esperienze di Stokes, Bock e Schafer 

 per i quali il valore del coefficiente di Poisson tende, per tutte le sostanze, 

 a 0,5 con l'avvicinarsi alla temperatura di fusione: il piccolo aumento da 

 me avuto pel nichel sarebbe dovuto all'essere, per le temperature raggiunte, 

 ancora lontani dal punto di fusione di questo metallo. 



I diagrammi da me ottenuti mostrano inoltre che anche a tempera- 

 ture diverse da quella ordinaria si hanno le discontinuità negli allunga- 

 menti caratteristiche di questo metallo messe in evidenza dal Cantone, e 

 che col crescere della temperatura i salti diventano più netti e di maggiore 

 altezza. Tale fatto unitamente all'altro che con i due diversi metodi di ri- 



(*) Rend. Reale Accad. Lincei, ann< > 1922, 1" semestre. fHseicolo 11°. pag. 465. 



